ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 16 (3) (2013) : 84 – 89
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Pengaruh Tipe Pembakaran terhadap Kualitas Genteng Berglasir Serbuk Kaca/TiO 2 serta Penentuan Kemampuan Fotokatalisisnya
Linda Selvianingrum a , Sriatun a , Adi Darmawan a,*
a Inorganic Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: adidarmawan@undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t Keywords: roof tile glaze; titanium dioxide; photocatalyst
Roof tile is one of the important ingredients for building a house. The quality of roof tile can be improved by using materials that can be inserted into the clay and also be done by glazed on the surface of the tile. Titanium dioxide is an additive in a glaze blend that serves as  a  photocatalyst.  In  this  research,  the  silica/TiO 2 glazed  roof  tiles  with  two  types  of firings that were single firing and double firing. And to know the quality of tile then do the testing of water permeation. It was also studied the addition of TiO 2 to the photocatalytic ability  of  the  glazed  tile  by  determining  the  gap  band  value  of  tile  glaze  surface  using Diffused  Reflectance  UV-Vis  Spectrophotometer.  The  results  showed  that  double combustion gave better results compared to single combustion. The addition of TiO 2 to the glaze  mixture  increases  the  price  of  TiO 2 band  gap  which  means  adding  photocatalyst activity to the tile glaze

## A b s t r a k
Kata Kunci: glasir genteng; titanium dioksida; fotokatalis Genteng  merupakan  salah  satu  bahan  penting  untuk  membangun  rumah.  Kualitas genteng dapat ditingkatkan dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa dimasukkan ke dalam lempung juga dapat dilakukan pengglasiran pada permukaan genteng. Titanium dioksida  merupakan  bahan  tambahan  dalam  campuran  glasir  yang  berfungsi  sebagai bahan fotokatalis. Pada penelitian ini dibuat genteng berglasir kaca/TiO 2 dengan dua tipe pembakaran  yaitu  pembakaran  tunggal  dan  pembakaran  ganda.  Dan  untuk  untuk mengetahui kualitas genteng maka dilakukan pengujian perembesan air. Selain itu juga dikaji penambahan TiO 2 terhadap kemampuan fotokatalisis dari genteng berglasir dengan menentukan nilai celah pita permukaan glasir genteng menggunakan Spektrofotometer UV-Vis  Reflektansi  Difusi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembakaran  ganda memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  pembakaran  tunggal. Penambahan  TiO 2 pada  campuran  glasir  menaikkan  harga  band  gap  TiO 2 yang  berarti menambah aktivitas fotokatalis pada glasir genteng

## 1. Pendahuluan
Genteng merupakan pelindung rumah yang terbuat dari  lempung  dengan  atau  tanpa  campuran  bahan  lain dan  dibakar  pada  suhu  tinggi  sehingga  tidak  hancur apabila  direndam  dalam  air  [1].  Febrianto  dan Lestariningsih [2] menyatakan bahwa genteng yang baik harus memiliki bobot ringan dan daya serap air rendah. Peningkatan  kualitas  genteng  dapat  dilakukan  dengan penambahan bahan-bahan seperti sekam padi [3], silika,
yang akan mengurangi kadar serap air pada genteng [2] dan  penambahan  lapisan  (glasir)  pada  permukaan genteng.
Glasir  pada  genteng  umumnya  dibuat  dari kombinasi satu atau lebih oksida basa ( flux), oksida asam (silika) dan oksida netral (alumina) yang dapat disusun dengan  berbagai  komposisi  sesuai  suhu  kematangan glasir  yang  dikehendaki  [4] . Kematangan  glasir ditentukan  oleh  proses  pembakaran,  baik  pembakaran
tunggal  ( single  firing)  maupun  pembakaran  ganda ( double  firing).  Pada  penelitian  ini  proses  pembuatan genteng  berglasir  dilakukan  dengan  dua  tipe pembakaran,  yaitu  pembakaran  tunggal  ( single  firing) dan  pembakaran  ganda  ( double  firing)  yang  memiliki pengaruh  berbeda  terhadap  kualitas  genteng  berglasir yang dihasilkan [5].
Lempung  merupakan  bahan  dasar  pembuatan genteng. Di sisi lain keberadaan TiO 2 sebagai fotokatalis pada lempung telah banyak dikaji [6-9]. Dewi [6] dan [9] melakukan  reaksi  degradasi  fotokatalitik  zat  warna menggunakan  TiO 2 yang diembankan dan dicampurkan dalam  lempung  diperoleh  hasil  bahwa  TiO 2 dalam lempung  dapat  mendegradasi  zat  warna  dengan  baik. TiO 2 yang melapisi atap suatu bangunan, lapisan tersebut akan  mengurangi  kotoran/kontaminan  organik  secara efektif  sekaligus  sebagai  bahan  pengoksidasi  yang  kuat [10].
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  penambahan  TiO 2 dalam bahan glasir genteng dengan pertimbangan bahwa (1)  genteng  berada  di  atap  rumah,  selalu  terkena  sinar matahari,  jika  pada  lempung  dapat  terjadi  reaksi fotokatalis,  diharapkan  TiO 2 yang  ditempatkan  pada glasir  genteng  juga  dapat  menjadi  material  fotokatalis. (2)  Lapisan  titanium  dioksida  digunakan  dalam  kaca mobil,  untuk  meminimalisasikan  sinar  matahari  yang masuk, sehingga di dalam mobil akan terasa dingin [11]. Jika  hal  itu  diaplikasikan  dalam  glasir  genteng,  maka ruangan  di  bawahnya  juga  diharapkan  menjadi  lebih dingin.
Kualitas  genteng  glasir  ditentukan  dengan  uji perembesan air dan pengamatan langsung. Kemampuan TiO 2 sebagai  fungsi  fotokatalis  dapat  dilihat  dari  nilai band gap yang dianalisis dengan Spektrofotometer UV- Vis Reflektansi Difusi [12]. R energi band gap (Eg) oksida dapat ditentukan berdasarkan persamaan :
eV Eg . . 8 , 1239

##  =
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui pengaruh tipe pembakaran tunggal dan ganda terhadap kualitas  genteng  berglasir  serbuk  kaca/TiO 2 serta mengetahui  pengaruh  penambahan  TiO 2 terhadap kemampuan fotokatalisis glasir genteng

## 2. Metodologi

## Pembuatan Genteng Berglasir Serbuk Kaca/TiO
2

## Pembakaran Tunggal
Sebanyak  172  gram  lempung  dicampur  dengan  28 gram  serbuk  kaca  hinggag  homogen,  kemudian  tiap  40 gram  campuran  dicetak,  dikeringkan  selama  1  malam, kemudian dilapisi lapisan glasir (1 gram boraks, 1,5 gram soda ash, 1 gram serbuk kaca, variasi TiO 2 0,12%, 0,14%, 0,16%, 0,18%, 0,2%) dan dibakar selama 2 jam dengan suhu 900°C. Hasil genteng glasir kemudian ditimbang.

## Pembuatan Genteng Berglasir Serbuk Kaca/TiO 2

## Pembakaran Ganda
Sebanyak  172  gram  lempung  dicampur  dengan  28 gram  serbuk  kaca  hingga  homogen,  kemudian  tiap  40 gram  campuran  dicetak,  dikeringkan  selama  1  malam, dibakar terlebih dahulu selama 1 jam dengan suhu 900°C, kemudian dilapisi lapisan glasir (1 gram boraks, 1,5 gram soda ash, 1 gram serbuk kaca, variasi TiO 2 0,12%, 0,14%, 0,16%,  0,18%,  0,2%)  dan  dibakar  lagi  selama  2  jam dengan  suhu  900°C.  Hasil  genteng  glasir  kemudian ditimbang.

## Uji Perembesan Air
Untuk  mengetahui  tipe  pembakaran  terbaik dilakukan  dengan  uji  perembesan  air.  Genteng  Glasir dialiri  dengan  air  selama  2  jam,  kemudian  ditimbang. Besarnya daya serap air dapat dirumuskan :

## Karakterisasi dengan DR-UV
Karakterisasi  dengan  DR-UV  dimaksudkan  untuk mengetahui  nilai band  gap  masing-masing  variasi penambahan  TiO 2 pada  campuran  glasir  genteng menggunakan UV 1700 Pharmaspec
UV-Vis Spectrophotomater Specular Reflectance Attachment.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pembuatan Genteng Berglasir Serbuk Kaca/TiO
2
Pembuatan  sampel  genteng,  dilakukan  dengan membersihkan  lempung  dari  pengotor-pengotor  yang ada.  Penambahan  serbuk  kaca  ini,  diharapkan  dapat mengurangi  susut  bakar  melalui  pengisian  pori-pori oleh  silika  pada  lempung  pada  saat  pembakaran berlangsung.  Selain  itu  juga  dapat  mengurangi  daya serap  air  pada  genteng.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena bagian  bawah  atau  bagian  alas  genteng  terlapisi  oleh lapisan  gelas  yang  berasal  dari  pelelehan  silika  pada serbuk  kaca  pada  saat  proses  pembakaran.  Tahap selanjutnya adalah pencetakan, bertujuan agar lempung menjadi lebih padat dan memiliki bentuk yang tidak akan berubah ketika dibakar. Sebelum dilakukan pembakaran, sampel dikeringkan dengan diangin-anginkan.
Sampel dibakar pada suhu 900°C, pada suhu tersebut volume lempung menjadi berkurang dengan bertambahnya  kepadatan  sehingga  terbentuk mullite. Mullite merupakan senyawa yang sangat stabil, sehingga dapat  dikatakan  pembentukan mullite  ini  merupakan tujuan  pembakaran  genteng,  karena  dengan  adanya mullite,  sifat-sifat  genteng  yang  keras  dan  padat  telah terbentuk [13].
Gambar 1 Foto genteng glasir serbuk kaca/TiO 2 tipe pembakaran tunggal ( single firing)
Gambar 2 Foto genteng glasir serbuk kaca/TiO 2 tipe pembakaran ganda ( double firing)
Reaksi yang terjadi pada pembuatan genteng adalah sebagai berikut :
Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O ⎯⎯→ Al 2 O 3 .2SiO 2 + 2H 2 O↑
metakaolin
Sampel  genteng  mengalami  reaksi  dehidroksilasi berupa  hilangnya  molekul  air  yang  terserap  pada  kisi- kisi  kristal  dan  menuju  pada  pembentukan  metakaolin. Metakaolin merupakan senyawa antara menuju senyawa berikutnya  ( mullite).  Pada  pembakaran  lebih  dari  suhu 800°C  genteng  mulai  mengalami  pembentukan  fasa kristalin metakaolin. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut [14]:
2(Al 2 O 3 .2SiO 2 ) 2Al 2 O 3 .3SiO 2 + SiO 2 2Al 2 O 3 .3SiO 2 2Al 2 O 3 .2SiO 2 + SiO 2
Mullite Kristobalit
Dalam  pembuatan  glasir  genteng  ini  digunakan boraks (Na 2 B 4 O 7 ·10H 2 O), soda ash (Na 2 CO 3 ), serbuk kaca (sumber  silika)  dan  TiO 2 teknis.  Penambahan  TiO 2 dimaksudkan untuk memberikan efek fotokatalitik. Pada saat  boraks  dan  soda  ash  mulai  menurunkan  pelelehan serbuk kaca, . TiO 2 tidak akan masuk ke dalam pelelehan serbuk  kaca,  namun  TiO 2 akan  menutup  lapisan  glasir tersebut. Titik lebur silika 1610 – 1710°C [15], sedangkan suhu  pembakaran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  900°C.  Tanpa  pencampuran  dengan  bahan apapun, pada suhu 900°C silika tidak akan bisa melebur. Peran  soda  ash  dan  boraks  sangat  membantu  dalam pelelehan  silika.  Soda  ash  akan  menarik  silika  yang terdapat  dalam  serbuk  kaca,  mengikatnya  menjadi produk yang baru sedangkan boraks akan memaksimalkan kerja soda ash sehingga pelelehan silika dapat  terjadi.  Setelah  silika  meleleh,  pada  saat pendinginan akan membentuk suatu lapisan kaca. Proses pendinginan dilakukan dengan lambat, sehingga kristal- kristal  TiO 2 dapat  terbentuk  di  dalam  glasir.  Titanium dioksida  ditambahkan  pada  glasir, dapat  mempertinggi viskositas  pelelehan  silika,  menambah  kekuatan  glasir secara fisik, dan resistan terhadap thermal-shock [16].
Pembakaran Tunggal ( single firing) dan Pembakaran Ganda ( double firing)
Sebelum  dilakukan  pembakaran,  baik  genteng pembakaran tunggal maupun ganda dilapisi glasir. Pada umumnya,  pengglasiran  genteng  diterapkan  pada pembakaran  ganda.  Tidak  menutup  kemungkinan pengglasiran  diterapkan  juga  pada  lempung  yang  telah dicetak,  namun  akan  membutuhkan  perlakuan  yang lebih khusus dan hati-hati. Lempung yang telah dicetak tersebut  sangat  rapuh  dan  apabila  diglasir  akan  cepat menyerap air, yang dibuktikan pada uji perembesan air.
Gambar 3 Foto hasil genteng glasir .(a) pembakaran tunggal dan (b) pembakaran ganda
Secara fisik, dapat dilihat permukaan genteng glasir hasil  pembakaran  ( single  firing)  tunggal  memberikan rabaan  yang  lebih  kasar  dari  pada  genteng  glasir pembakaran  ganda  ( double  firing).  Hal  ini  disebabkan tidak  semua  sumber  silika  meleleh  pada  pembentukan glasir. Waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan glasir dan badan genteng sekaligus dalam pembakaran tunggal relatif  lebih  lama.  Selain  itu  juga  timbul  gelembung- gelembung di dalam glasir yang disebabkan oleh teknik pembakaran tunggal itu sendiri.

## Uji Perembesan Air
Pengujian perembesan air untuk genteng glasir tipe pembakaran  tunggal  ( single  firing)  dan  pembakaran ganda  ( double  firing)  dilakukan  dengan  menambahkan TiO 2 pada  berbagai  konsentrasi,  yaitu  0,12%;  0,14%; 0,16%;  0,18%;  dan  0,2%.  Hasil  uji  perembesan  air disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4 Grafik hubungan pengaruh penambahan TiO 2 terhadap persentase serapan air
Dari  gambar  grafik  4  dapat  dilihat  bahwa  secara keseluruhan  genteng  glasir  pembakaran  ganda  ( double firing)  menghasilkan  serapan  air  yang  lebih  rendah daripada  genteng  glasir  pembakaran  tunggal  ( single firing).  Hal  ini  dikarenakan  pada  pembakaran  ganda, dilakukan 2 kali pembakaran yaitu pada saat pembakaran badan  genteng  dan  pembakaran  glasir.  Dimungkinkan pada genteng  glasir  pembakaran  ganda, badan  genteng benar-benar  telah  matang,  sehingga  ketika  dibakar
10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8 12 12.2 12.4 12.6 12.8 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 Prosentase TiO2 % ser apan ai r Single Double
900 0 C,  dengan  adanya  pengelasan,  pori-pori  genteng semakin  rapat  sehingga  air  tidak  banyak  yang menembus.  Pori  sangat  mempengaruhi  daya  serap  air semakin  banyak  pori  maka  akan  meningkatkan  daya serap air.
Untuk  pembakaran  tunggal  ( single  firing), pembakaran badan genteng dan pelelehan glasir terjadi sekaligus. Dimungkinkan badan genteng tidak sepenuhnya  rapat,  karena  sebelumnya  telah  tertutup oleh pelelehan glasir yang terjadi secara bersama-sama. Adanya  interaksi  yang  besar  antara  badan  genteng  dan glasir,  menyebabkan  badan  genteng  akan  menyerap banyak  glasir  dan  menjadikan  glasir  yang  terbentuk terlalu  tipis  dan  kerapatan  antar  partikel  glasir  lemah, sehingga  ketika ditetesi  dengan  air,  akan mudah  untuk menyerap air tersebut.
Dari gambar 4 dapat dilihat tidak ada kecenderungan hubungan antara jumlah TiO 2 yang ditambahkan dengan persentase  serapan  air.  Dari  grafik  terlihat  perembesan terkecil  terjadi  pada  penambahan  TiO 2 0,12%  dan meningkat  pada  penambahan  0,16%  dan  kemudian menurun pada penambahan TiO 2 >16%.  Fungsi persentase  serapan  air  bukanlah  fungsi  penambahan TiO 2 pada  glasir.  Penambahan  TiO 2 pada  glasir  genteng tidak  akan  berpengaruh  pada  struktur  glasir,  yaitu struktur  utama  pembentuk  lapisan  gelas  itu  sendiri (silika). Diduga besar kecilnya serapan air pada genteng glasir  lebih  disebabkan  tebal  tipisnya  lapisan  glasir. Penambahan  TiO 2 hanya  akan  menutup  lapisan  glasir tersebut.  Pada  umumnya,  TiO 2 dalam  glasir  berperan sebagai modifier saja.

## Uji Karakterisasi Fotokatalis
Untuk  mengetahui  penambahan  TiO 2 terbaik digunakan  Spektrofotometer  UV-Vis  Reflektansi  Difusi. Dari  alat  tersebut  dapat  diukur  nilai band  gap.  Dengan mengetahui  nilai band  gap  tersebut  maka  karakterisasi fotokatalis  masing-masing  penambahan  TiO 2 dapat dibandingkan.
Diketahui bahwa nilai band gap TiO 2 sebesar 3,2 eV [17].  Aktivitas  fotokatalis  oksida-oksida  logam  dapat ditingkatkan  dengan  cara  menurunkan  ukuran  partikel [18]. Brus [19] menyatakan, nilai band gap menunjukkan suatu  semikonduktor  berfungsi  sebagai  fotokatalis. Harga Eg  yang  semakin  besar  mengimplikasikan aktivitas fotokatalis  akan  semakin  tinggi. Hasil  analisis menggunakan  Spektrofotometer  UV-Vis  Reflektansi Difusi menunjukkan nilai band gap tiap sampel genteng berglasir serbuk kaca/TiO 2 lebih tinggi dibanding dengan harga band gap TiO 2 .
Tabel 1: Hasil Perhitungan band gap sampel genteng berglasir serbuk kaca/TiO 2 No. Kode Sampel  max Nilai Band Gap (Eg)(eV) 1 0,12 339,40 3,65 2 0,14 340,20 3,64 3 0,16 338,60 3,66 4 0,18 339,0 3,66 5 0,2 340,0 3,65
Suatu  material  dapat  berfungsi  sebagai  material fotokatalis  jika  material  tersebut  merupakan  suatu semikonduktor,  dengan  nilai range  band  gap  antara 0,01-4  eV  [20].  Hasil  perhitungan band  gap menunjukkan  nilai band  gap  yang  semakin  tinggi, namun hasil tersebut masih dalam range semikonduktor. Peningkatan aktivitas fotokatalis ditunjukkan oleh nilai band gap juga semakin tinggi pada range semikonduktor.
Pada penelitian ini tidak dilakukan uji fotokatalitik, tetapi  pada  penelitian  Dewi  [6]  yang  melakukan  uji degradasi  fotokatalis  dengan  menggunakan  zat  warna Rhodamin B memberikan hasil bahwa reaksi fotokatalitik dapat  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  nilai band  gap  yang  ditunjukkan  dengan  berkurangnya konsentrasi zat warna Rhodamin B.
Berdasarkan  tabel  1,  dibanding  dengan  nilai band gap  TiO 2 murni  (3,2  eV),  TiO 2 yang  ditambahkan  pada lapisan  glasir  menambah  nilai band  gap.  Efek peningkatan  nilai band  gap  ini  akan  menyebabkan peningkatan  aktivitas  fotokatalis  pada  lapisan  glasir, sehingga  proses  fotodegradasi  lebih  efektif.  Pada penelitian  ini,  untuk  rentang  0,12-0,2%,  jumlah  TiO 2 yang  ditambahkan  pada  campuran  glasir  tidak memberikan perbedaan nilai band gap secara signifikan. Hal  itu  dimungkinkan  karena  ukuran  partikel semikonduktor dengan penambahan TiO 2 0,12%; 0,14%; 0,16%;  0,18%;  0,2%  yang  terbentuk  tidak berbeda  jauh dengan  ukuran  partikel  awal.  Kepadatan  pada  struktur kristalnya  pun  relatif  sama  padatnya  hanya  lebih  tidak padat.  Ketika  lapisan  glasir  menyerap  cahaya  yang masuk, maka cahaya yang dihamburkan pun akan tidak jauh berbeda,  mengakibatkan absorbansi yang dihasilkan akan relatif tidak jauh berbeda.
Gambar 5 Gambar Spektrum Reflektansi DRUV
Nilai  reflektansi  masing-masing  sampel  genteng glasir dilihat pada Tabel 2.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 16 (3) (2013) : 84 – 89
Tabel 2% Reflektansi fotokatalis dengan DRUV No. Kode Sampel % Reflektansi 1 0,12 115,139 2 0,14 111,838 3 0,16 117,373 4 0,18 113,042 5 0,2 117,474 Pada  campuran  glasir  serbuk  kaca/TiO 2 ketika temperatur 900°C, dalam glasir akan terbentuk kristal- kristal TiO 2 . Kristal-kristal inilah ketika lapisan dikenai cahaya,  akan  dapat  menghamburkan  cahaya  tersebut. Menurut Clark [21] jika ukuran partikel diperbesar maka persen reflektansi akan menurun dan jika ukuran partikel diperkecil  maka  persen  reflektansi  meningkat.  Ketika dimasukkan  dalam  lapisan  glasir,  ukuran  partikel  TiO 2 akan  menurun  sehingga  persen  reflektansi  TiO 2 dalam glasir akan meningkat.
Semakin  tinggi  persen  reflektansi,  sinar  yang dihamburkan  lebih  banyak  sehingga  lebih  dapat dideteksi oleh detektor. Persen reflektansi mengindikasikan banyaknya sinar yang dapat dipantulkan  oleh  permukaan  glasir  genteng  ketika dikenai  sinar  UV-Vis.  Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa nilai  persen  reflektansi  tiap  penambahan  TiO 2 tidak memberikan perbedaan yang besar. Hal itu dimungkinkan  karena  ukuran  partikel  yang  terbentuk hampir  sama,  sehingga  tidak  mengubah  secara signifikan nilai persen reflektansi.

## 4. Kesimpulan
Pembakaran ganda ( double firing) pada pembuatan genteng fotokatalis berglasir serbuk kaca/TiO 2 memberikan hasil yang lebih baik daripada pembakaran tunggal ( single firing). Penambahan TiO 2 pada campuran glasir  menaikkan  harga band  gap  TiO 2, yang  berarti menambah aktivitas fotokatalis pada glasir genteng.

## Daftar Pustaka
[1]  P. Torres, H. R. Fernandes, S. Olhero, J. M. F. Ferreira, Incorporation  of  wastes  from  granite  rock  cutting and  polishing  industries  to  produce  roof  tiles, Journal  of  the  European  Ceramic  Society,  29,  1,
(2009)
23-30
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.05.045
[2]  Erfin  Yundra  Febrianto,  Titik  Lestariningsih, Pembuatan  Genteng  dan  Bata  Ringan,  in:  L.I.P.I. Pusat Inovasi (Ed.), Indonesia, 2003.
[3]  Agya Utama, Shabbir H. Gheewala, Life cycle energy of  single  landed  houses  in  Indonesia, Energy  and Buildings,
40, 10, (2008) 1911-1916
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.04.017
[4] Müslüm  Arıcı,  Hasan  Karabay,  Determination  of optimum  thickness  of  double-glazed  windows  for the climatic regions of Turkey, Energy and Buildings, 42, 10, (2010) 1773-1778 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.05.013
[5]  M. A. Shameri, M. A. Alghoul, K. Sopian, M. Fauzi M. Zain, Omkalthum Elayeb, Perspectives of double skin façade  systems  in  buildings  and  energy  saving,
Renewable  and  Sustainable  Energy  Reviews,  15,  3,
(2011) 1468-1475
https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.10.016
[6]  Ratih  Kartika  Dewi,  Lempung  Fe2O3/TiO 2 sebagai Fotokatalis  dalam  Proses  Degradasi  Fotokatalitik Rhodamin B, Jurusan Kimia, Universitas Diponegoro, Semarang
[7]  J.  Kopecký,  Organic  Photochemistry:  A  Visual Approach, Wiley, 1991.
[8]  Akira  Fujishima,  Xintong  Zhang,  Titanium  dioxide photocatalysis:  present  situation  and  future approaches, Comptes  Rendus  Chimie,  9,  5,  (2006) 750-760 https://doi.org/10.1016/j.crci.2005.02.055
[9]  D. M. Tobaldi, A. Tucci, G. Camera-Roda, G. Baldi, L. Esposito,  Photocatalytic  activity  for  exposed building materials, Journal of the European Ceramic Society, 28, 14, (2008) 2645-2652
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.03.032
[10] A.  Fujishima,  K.  Hashimoto,  T.  Watanabe,  TiO 2 Photocatalysis:  Fundamentals  and  Applications, BKC, 1999.
[11]  Xing-zhao Ding, Fu-min Zhang, Hui-min Wang, Li- zhi Chen, Xiang-huai Liu, Reactive ion beam assisted deposition  of  a  titanium  dioxide  film  on  a transparent polyester sheet, Thin Solid Films, 368, 2,
(2000)  257-260 https://doi.org/10.1016/S0040- 6090(00)00777-X
[12] Amaresh  C.  Pradhan,  Satyabadi  Martha,  S.  K. Mahanta, K. M. Parida, Mesoporous nanocomposite Fe/Al2O3 – MCM-41:  An  efficient  photocatalyst  for hydrogen production under visible light, International  Journal  of  Hydrogen  Energy,  36,  20,
(2011) 12753-12760
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.07.002
[13] K. Wirman, K. M. Irmina, Analisis Termal Dan Studi Transformasi Fase Sistem Badan Keramik Lempung Batu Kumbung Lombok, Feldspar, Jurnal Akta Kimia Indonesia, 3, 1, (2007) 43-48
[14] R.  Susetyaningsih,  E.  Kusmolo,  T  Basuki,  R., Pengaruh  Penambahan  MgO  pada  Peningkatan Kualitas  Lempung  Kasongan  Untuk  Immobilisasi Lumpur  Limbah  Pb  Menggunakan  Teknologi Keramik, Jurnal Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta, (2008).
[15] W.  G.  Budiyanto,  Sugiharto,  R.  Sulistya,  F.  Prasudi, Taufiq,  Kriya  Keramik,  Departemen  Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
[16] N.  M.  Bobkova,  I.  A.  Levitskii,  R.  N.  Milevskaya, Influence  of  titania  additions  on  the  properties  of opaque  glazes, Glass  and  Ceramics,  40,  10,  (1983) 522-526 10.1007/bf00776293
[17] Jarnuzi Gunlazuardi, Fotokatalisis pada Permukaan TiO 2 : Aspek Fundamental dan Aplikasinya, Seminar Nasional Kimia Fisika II, (2001).
[18] Karna  Wijaya,  Iqmal  Tahir,  Nanik  Haryanti, Synthesis  of  Fe2O3  -Montmorillonite  and  Its Application  as  a  Photocatalyst  for  Degradation  of Congo  Red  Dye, 2010,  5,  1,  (2010)  7 http://dx.doi.org/10.22146/ijc.21837
[19] L.  E.  Brus,  Electron – electron  and  electron ‐ hole interactions in small semiconductor crystallites: The size  dependence  of  the  lowest  excited  electronic
state, The Journal of Chemical Physics, 80, 9, (1984) 4403-4409 http://dx.doi.org/10.1063/1.447218
[20] Donald A. Neamen, Microelectronics Circuit Analysis and Design, McGraw-Hill Higher Education, 2006.
[21] R. N. Clark, Reflectance Spectra, in: T.J.A. (Ed.) (Ed.) Rock Physics & Phase Relations, 1995.